448 
Mineralogie. 
schmolzenen  Schwefel  möglichst  langsam  abkühlt  und  vor  Erschütterungen 
bewahrt.  Einzelne  Tröpfchen  machten  eine  bedeutende  Temperaturerniedri- 
gung  unter  0°  mit,  ohne  ihre  Consistenz  zu  ändern.  Die  Beobachtungen 
umfassten  das  Temperaturintervall  von  — 20°  bis  -f-130°;  es  zeigte  sich 
ein  regelmässiger  Verlauf  der  Ausdehnung. 
2.  Plastischer  Schwefel.  Derselbe  entsteht  aus  geschmolzenem 
Schwefel  bei  rascher  Abkühlung  als  hellgelbe,  durchsichtige  Masse.  Bei 
Formveränderung  erstarrt  er  schnell.  In  dem  Temperaturintervall  zwischen 
120°  und  250°  bildet  sich  neben  dem  plastischen  immer  auch  flüssiger 
Schwefel,  woraus  sich  Unregelmässigkeiten  in  den  Ausdehnungscurven 
älterer  Beobachtungen  erklären.  Das  Mischungsverhältniss  der  beiden 
Modifikationen  hängt  sowohl  von  der  Dauer  der  Erhitzungen,  als  von  ihrer 
Anzahl  ab,  in  Übereinstimmung  mit  den  Beobachtungen  über  Krystalli- 
sationsgeschwindigkeit.  Da  nämlich  zur  Umbildung  des  plastischen  Schwefels 
in  den  flüssigen  Zeit  erforderlich  ist,  so  wird  bei  einer  beliebigen  Temperatur 
die  Umbildung  vollständiger  erfolgt  sein  können,  wenn  man  langsam  er- 
hitzt, dagegen  wird  bei  schneller  Erhitzung  die  Menge  des  plastischen 
Schwefels  grösser  sein,  als  man  nach  den  zugeführten  Wärmemengen  er- 
warten sollte.  Zwischen  90°  und  110°  schneiden  sich  die  Ausdehnungs- 
curven beider  Modifikationen. 
3.  Monokliner  Schwefel.  Das  Ergebniss  der  Beobachtungen  fasst 
folgende  Tabelle  zusammen,  welche  das  specifische  Volumen  der  reinen 
allotropen  Modifikationen  bei  der  Temperatur  T,  bezogen  auf  das  Volumen 
des  flüssigen  Schwefels  bei  120°,  enthält. 
T 
Monoklin 
Flüssig 
Plastisch 
—  20 
0,935 
0 
0,915 
0,943 
+  20 
0,919 
0,951 
40 
0,924 
0,960 
0,974 
60 
0,929 
0,969 
0,979 
80 
0,935 
0,979 
100 
0,941 
0,9889 
120 
1,0000 
0,995 
140 
1,0117 
1,001 
160 
1,007 
180 
1,014 
200 
1,021 
A.  Sommerfeld. 
Ch.  H.  Lees:  On  the  Thermal  Conductivities  of  Crystals 
and  other  Bad  Conductors.  (Phil.  Trans.  B.  Soc.  London  for  1892. 
183.  p.  481—509.  1893.) 
Nach  der  von  0.  Lodge  (1878)  angegebenen  Methode  „des  getheilten 
Stabes"  hat  der  Verf.  die  Wärmeleitungsfähigkeiten  einer  Reihe  von  Stoffen 
zwischen  25  und  35°  C.  in  C.  G.  S. -Einheiten  bestimmt.  Er  fand  u.  A.  für 
